68 W. VOIGT, 



Nr. 4) i = 10,48, :B = 0,600, D = 0,0988, T = 0,306, J'= 206, ^ = 16,1. 

 beob. 9,99 6,62 4,82 3,71 2,96 2,38 

 ber. 9,99 6,61 4,87 3,75 2,95 2,35 



A = 10,07.10-^ = 1,45.10-«, ds = 14,9.10"'. 



Nr. 5) i =- 10,11, B 0,606, D 0,1268, T = 0,214, J = 93,5, 9 14,2. 



beob. 5,79 4,25 3,33 2,73 2,26 1,94 1,67 



ber. 5,68 4,20 3,33 2,74 2,30 1,95 1,67 



A = 14,7.10-*, A, = 7,02.10-«, ds = 15,6.10-". 



Nr. 6) L = 10,04, B = 0,605, D = 0,1254, T = 0,217, J = 92,2, & = 14,0, 

 beob. 7,03 5,25 4,15 3,42 2,85 2,44 (2,10) 

 ber. 7,05 5,21 4,14 3,41 2,86 2,43 2,09 



A = 14,2.10-*, A, = 4,87.10-', d,) = 15,2.10-«. 



Die folgenden Beobachtungen sind ohne den Verkürzungsring an- 

 gestellt. 



N. 5) L = 10,11, B - 0,606, J) = 0,1268, T ^ 0,178, == 40, & = 14,2. 

 beob. 8,52 7,06 6,06 5,26 4,66 4,14 3,78 3,47 3,17 

 ber. 8,51 7,02 6,00 5,25 4,66 4,19 3,78 3,44 3,14 



A = 16,9.10-*, A, = 510.10-«, ds = 15,0.10-«. 



Nr. 6) L = 10,04, B = 0,605, D = 0,1254, T = 0,179, J=m, 9 = 14,0. 



beob. 10,24 8,18 6,59 5,48 4,62 4,06 3,52 3,11 2,74 [2,45] 



ber. 10,24 7,94 6,49 5,46 4,69 4,06 3,54 3,12 2,76 2,45 



A = 18,8.10-*, A^ = 280.10-«, ds = 16,8.10-«. 



Wie die Biegungsbeobachtungen, so stimmen auch die bei den Dril- 

 lungen erhaltenen Werthe für Nickel nicht sonderlich. Beachtet man, 

 dass im Allgemeinen grössere Werthe der Dämpfungen eher auf Fehler- 

 quellen zurückzuführen sind , wie kleinere , so kann man als ein wahr- 

 scheinliches Resultat der vorstehenden Zusammenstellung ansehen, dass 

 für Nickel nicht erheblich mit der Schwingungsdauer variirt; wir 

 werden also das Mittel aus allen Zahlen nämlich 



ds = 16,3.10^' 



als angenährt richtigen Werth der zweiten Dämpfungsconstante für Ni- 

 ckel ansehen dürfen. 



Die wegen der Luftdämpfung corrigirten logarithmischen Decre- 



